90 J. H. L. VOGT. | M.-N. KI. 
Forsterit, Mg,S20, (mit 1.570/, 70). Bauer a 9 1488" 58 0.4648 : 1 : 0.585 
Penfield 13045 | 81736 | 0.4584: 1 : 0.570! 
Fayalit, Fe,Si0, > „ „s Laspeyres |130°27 | 81° 30%, | 04615 15050 
| Vogt 130° 38 | 81°274 | 0.4506 : 1 : 0.580 
Fe,mnFayalit, (Fe,mn), Si0, Laspeyres |131° 0 | 80°38 | 0.4559 : 1 :0.589 
{ Flink 130726 | 80°25 | 0.4621 71.0.5098 
Hj. Sjogren | 13036 | 80° 121 | 0.4600 : 1 : 0.593 
Tephroit, (Mn,mz), S:0, 
v. Rath 133° 64 | 8157 104337: 1:05% 
Brooke 132 54 | 82° 
Mn-Monticellit, MnCaSi0, Penfield ie 28 0.440 : 1 : 0,566 
Fe-Monticellit, (Fe,#e)CaSiO, 151. Vogt| 132°49#| 81°414 | 0.4366 : 1 : 0.578 
Monticellit, (Mg,z)CaSi0, 
Mn,re-Monticellit, (Mu,z)CaSiO, |S | 
No. 152. å Vogt 81° 42’ 
Mn,azg-Monticellit, (Mn,ar)CaSiO, |2 
cfr. No. 154. Vogt STORES 
Fe,Mn-Monticellit. No. 155. Jackson 132° 40 | 81° 
Bekanntlich bilden die Zwischenglieder — (Mg, re), Si0,,(Mg,Fe),Si0,, 
(Fe,Mg),SiO,, (Fe,ag),SiO, — zwischen Forsterit und Fayalit, weder in 
Bezug auf das specifische Gewicht (Thadd&eff) noch auf die geometri- 
schen Konstanten (Bauer, Thaddéeff) eine kontinuierliche Reihe; viel- 
mehr zeigen die gerade in der Mitte stehenden Zwischenglieder eine 
etwas grössere a-Achse und ebenfalls eine etwas grössere c-Achse als die 
zwei Endglieder. 
In Betreff meiner eigenen Messungen bemerke ich: 
Der von einer Schlacke von Fahlun (ohne MgO, und nur mit 0,54 °/, MnO, 0.68 °/, 
CaO, siehe »Studien über Schlacken«, S. 45—46) stammende Fayalit, dessen Achsenver- 
hältnis in der obigen Tabelle aufgeführt ist, erlaubte eine sehr genaue Messung, 
Der Eisen-Monticelllt, (Ze,n,)CaSiO,, aus der Schlacke No. 151 (Fig. 7b), gab vor- 
zügliche Werte; die Fehler der Winkelbestimmungen betragen, nach Messung zweier Kry- 
stalle, höchstens 1,5—2’ (s. Mineralbildung in Schmelzmassen, S. 11—13). Das ganze 
Schmelzprodukt führt mindestens So, eher etwa 85 Pre. Monticellitmineral, Rest etwas Mag- 
netit nebst Melilith und Spuren von Glas; bezüglich der Krystallisationsfolge siehe unten 
(Fig. 7b). Weil der ganz überwiegende Teil des Schmelzproduktes (mit ein wenig mehr Ca 
als Fe,Mg,Mn) als Monticellit auskrystallisiert ist, darf man den Schluss ziehen, dass das 
Verhältnis Ca: 7e,Mg.Mn in diesem Mineral annähernd dasselbe ist wie in dem ganzen Schmelz- 
produkt; also entweder genau ı oder nahe an ı, Hiermit stimmt, dass zum Schluss etwas 
Melilith gebildet ist, 
